ii7) Luanco. — aerolitos de cangas de onis. 



85 



El amoniaco precipit6 6xido f^rrico en abundancia y en el 

 liquido filtrado, caliente y acidulado con el dcido acetico, volvi6 

 k formarse un sulfuro negro , que recog-ido y lavado en an filtro 

 y disuelto nuevamente en el ag-ua r^gia produjo un liquido 

 ■verde, que sirvi6 para reconocer con el soplete la existencia del 

 niquel. No se encontraron cobalto, manganeso, zinc, aluminio, 

 magnesio ni otras sustancias, excepto una cortisima y ap6nas 

 visible cantidad de cal, que es de suponer procediese de parti- 

 culas de g-ang-a interpuestas 6 peg-adas en el exterior del g-rano. 



Andlisis cuantitativa. — Sirviu para esta operacion el g-rano 

 menor, que pesaba 0"'',1295, empezando por limpiar la super- 

 ficie con la lima para arrancar algunas arenillas sillceas que 

 estaban adheridas k ella. 



Puesto el grano en acido clorhidrico se desprendi6 siilfido- 

 hidrico , pero no acab6 de disolverse mientras no se ailadieron 

 seis u ocho g-otas de ^cido nitrico. Evaporada hasta sequedad 

 la disolucion, deju un ligerisimo residuo siliceo cuando se ana- 

 did 4cido clorhidrico. — No es aventurado conjeturar que esta 

 sllice 6 silicato eran debidos a particulas que se hallaban inter- 

 puestas en el g-rano met^lico. 



Separ6se el 6xido ferrico por medio del acetato sodico, y redi- 

 suelto en el clorido-hidrico, paraser precipitado por el amoniaco, 

 resulto que el grano contenia 0?', 11533, 6 sean 89,058 por 100 de 

 hierro. 



Una corriente de hidr6g-eno sulfarado deposito el niquel, con- 

 vertido en sulfuro, que disuelto en agua r6g-ia y tratado por la 

 potasa di6 0-',0053 de oxido de niquel, que representan 3,243 de 

 niquel por 100. 



Estimando el azufre por diferencia, se establece la composi 

 cion centesimal del grano met^lico: 



oq f\Ko 



Hierro = 89,058 ^^^ = 3,181. 



3 243 

 Niquel = 3,243 ^~ = 0,1099. 



^ . 7,699 7,699 ^ ^^, 



^^"'^^=^ioMro-i6-^^'^^^- 



Estos numeros conducirian k la formula empirica Fe'^ Ni S*, 



